536 DES COMBINAISONS 
semblables à celles qu'on observe à la surface de l’essai n° 1; les 
hexagones réguliers sont bien visibles au microscope et même à 
l'aide d’une forte loupe. 
La perte en poids a été de 18,040 dans la cuisson, ce qui 
montre que près de la moitié de l'acide borique a éte volatilisée. 
Cristallisation du péridot. — On sait que le péridot est essentiel- 
lement formé de silice et de magnésie unies en proportions telles 
que les deux corps renferment dans la combinaison chacun la 
la même quantité d'oxygène; mais On ne connait jusqu'à présent 
aucun cristal de péridot exempt de fer : il existe dans la composi- 
tion du minéral comme élément isomorphe de la magnésie. 
Quand le péridot ne contient que 8 à 10 p. 0/0 d'oxyde de fer, 
il est imfusible au chalumeau:; mais on trouve souvent dans les sco- 
ries de forges des cristaux isomorphes avec le péridot et qui sont 
essentiellement formés de silicate de protoxyde de fer (Si0.Fe O), 
espèce très-fusible, et qu'il est facile de reproduire en fondant 
de la silice et de l'oxyde de fer en proportions convenables; mais 
l'infusibilité du silicate de magnésie ne permet pas d'employer 
le même procédé pour reproduire la combinaison. 
On y parvient au contraire aisément en se servant d'acide bo- 
rique. Voici les proportions que j'ai employées : 
SIC 3: El ee eee late ae eee G lee le re CE AI le UeiD tete 2 ,06 
NÉE Ha Do be ao oc der 0 800000 dB Dba US 2:.,50 
Beroxydetde fenetre PP EE ee Re ETS ECC 0 ,30 
Aedelboriquetondu. ere rerre Re FE CEE T-CrCCEE 4 ,00 
ACidetartnaque set ere Le CCC CPE 0 ,30 
Le mélange a été passé au four dans les mêmes conditions que 
tous les précédents. On a trouvé après la cuisson, au centre de 
la feuille de platine, une masse de cristaux transparents et d’un 
jaune verdâtre, groupés les uns à côté des autres en un seul fais- 
ceau. Les cristaux ont la forme des longs prismes à six faces dont 
la base est remplacée par un biseau. Ils rayent le verre, mais non 
le quartz. Leur poussière s'attaque aisément par l'acide chlorhy- 
drique avec dépôt de silice. La dissolution, évaporée à siccité et 
